■'^.^■^.■-■■■. 



'-"ii^.' HH^H MHMW^^H ^ *■/■'.,''_» -^'.^ ■■HOTH^^^^I ^^^B^BV i^M I ■ HP -. Bnv^VB^ ^^M 



^■■■■^^^■■■■■■■(■■^■■■^^^■^^■^^B 



■ 



I 



■ 



236 



al aire humedo, empieza gradualmente a verificarse una se- 

 gunda escala do endurecimiento debido a la absorcion del 



acido carbonico y transformacion del hidrato de calcio exis- 

 tente, en carbonato, proceso completamente identieo a aquel 

 que se observa en circunstancias analogas en los morteros 

 vulgares y el cual, en los ccraentos buenos, de composicion 

 normal, es acompariado de on notable aumento aun en la 

 cohesion de las masas ya endurecidas, mientras que en cier- 

 tos cementos de composicion anormal, con exceso de eal, este 

 proceso alloja 6 deshace io que ya se habia sbldado, y puede 

 producir el reventaraiento y la completa transformacion en 

 polvo, de la masa endurecida al principle. 



Cuanto mas prolongada y perfecta ha sido la primera esca- 

 la, el endurecimiento del cemento en el agua, tanto mayor 

 cohesion defmitiva alcanza el mortero. 



La argamasa dejada inmediatamente por largo tiempo al 

 contacto del acido carbonico y del aire seco, nunca alcanza 

 la dureza de aquella que ha quedado en el agua durante los 

 primeros Dieses, siendo despues expuesta al aire. Es ind tria- 

 ble que por la accion prolongada de la humedad y del acido 

 carbonico, finalmente se forman silicatos neutros y se efec- 

 tiian procesos de cristalizacion mas perfecta 6 distintos de los 

 que se observan en el primer instante, fenomenos que toda- 

 via no han sido bien estudiados. El cemento N° 1 1, expuesto 

 el polvo a la atmosl'era humeda y a la temperatura ordinaria, 

 habia absorbido, en 2 meses, mas de 33 %de supeso primi- 

 tivo. 



Finalmente, el cemento ya endurecido completamente 

 en el agua y por la accion del acido carbonico atmosferico, 

 muestra todavia, como todas las mezclas, un aumento de re- 

 sistencia al pasar del estado humedo al est'ido seco, y solo 

 siendo expuesto por mucho tiempo a la sequedad, sufre otra 

 vez algun retroceso ; el que en los cementos buenos no es de 

 imporlancia. Los morteros del cemento Portland una vez en- 

 durecidos de esta raanera, apenas sufren el ataque del agua 



* 



I 



\ 



